Ueber das Verhalten einiger kristallis. natilrl. Metallsulfide etc. 459 
das Einpressen der verkupferten Enden in reines weiches Kupfer '. 
Hei vielen Substanzen läßt sich auch schon durch Einpressen in 
Bleielektroden , die mit Bleiamalgam belegt sind, der gleiche ge- 
ringe Wert des Übergangswiderstandes erhalten; doch ist dieser 
Kontakt nur bis 150° verwendbar. 
Ferner ist geringe Stromstärke, kleiner als -j < 5*5 ^ A, erforder- 
lich , da sonst durch den Strom eine konstante Erwärmung und 
dadurch eine Änderung des "Widerstandes hervorgerufen wird. 
Außerdem sind bei diesen Substanzen die thermoelektrischen Kräfte 
gegen die Metallelektroden bekanntlich sehr hoch ; daher kann 
zuerst ein Peltiereffekt und dann ein Thermoeffekt , der wie eine 
elektromotorische Gegenkraft wirkt , zustande kommen. Die von 
früheren Autoren beobachtete Abhängigkeit des Widerstandes von 
der Stromstärke dürfte z. T. auch durch diese Fehlerquellen ver- 
ursacht sein. 
Recht mühsam ist das Aussuchen brauchbaren Materials ; es 
war ein großer Teil der Stäbe , die schon von ausgesucht guten 
Kristallen durch die Firma R. Fuess hergestellt worden waren, 
wegen Inhomogeneität 1 2 des Materials nicht zu gebrauchen. Doch 
läßt sich stets schließlich homogenes Material finden, und gerade 
die kristallisierten Substanzen sind einheitliche gut definierte Körper 
und für solche Untersuchungen weit geeigneter als Pulver. 
Beobachtungen. 
Eisenglanz von Elba. 
Platte parallel (1010). Dicke 0,065 mm. 
Da mit unpolarisierter Strahlung beobachtet wurde, sind die 
Zahlen Mittelwerte für den ordentlichen und außerordentlichen 
Strahl. 
Durchlässigkeit. 
/. = 
Gesamt 
0,5— 4,0 
1,6 -4,0 
§ 
O 
tjT 
15 — 40 ju 
0,143 
0.101 
0,120 
0.184 
0,027 
Die Reflexion ist im Mittel 0,25; n daher etwa = 3,0. 
1 Sowohl bei den verkupferten Endflächen und Kupferelektroden wie 
bei Platinieren und Platinelektroden stellt sich guter gleichbleibender 
Kontakt erst nach einigem Erwärmen und Zusammenpressen ein. 
2 Alle Fehler des Materials bewirken nur , daß der Widerstand zu 
groß , nie aber , daß er merklich zu klein gefunden wird ; denn spärliche 
Beimengungen besser leitender Substanzen können nur eine sehr geringe 
Verbesserung proportional ihrem Leitungsvermögen (das der Haupt- 
substanz = 1 gesetzt) und ihrem Prozentgehalt in dieser verursachen. 
Zur wesentlichen Verschlechterung der Leitfähigkeit dagegen genügt schon 
eine sehr dünne Schicht isolierenden Materials. 
